70 ÉTUDE THERMIQUE DE QUELQUES ALLIAGES 



en laissant refroidir le contenu du creuset et écouler, 

 après un certain refroidissement la partie restée liquide. 

 Les cristaux se déposent le long des parois du creuset, 

 Cet alliage est très difficilement soluble dans HCI 

 dilué. Il est décomposable dans l'eau régale. Nous 

 avons obtenu les mêmes cristaux par le procédé déjà 

 employé pour l'alliage CuAP auquel il ressemble beau- 

 coup extérieurement, malgré la grande différence de 



composition des deux alliages(pourCuAP :Cu=43, 75 Vo- 

 pour CuW : Cu i= ol,0 " J. Malbeureusement nous 

 n'avons pas pu en déterminer la chaleur de formation. 

 Lors de l'action de notre réactif il s'est également pro- 

 duit un notable dégagement d'hydrogène. 



Nous avons tenu à préciser les différences qu'il 

 pourrait y avoir entre ces deux alliages en détermi- 

 nant leur densité et leur chaleur spécifique. 



La densité de l'alliage CuAP a été trouvée = 4,042 

 comparée à l'eau prise à 20°, D'après Brunck la den- 

 sité de son alliage = 4,118 (réduit). 



La détermination de la chaleur spécifique de CuAP a 

 donné (étuve mobile c. sp. prise entre 100 et 20° à 

 peu près) : 



1) 0,1592 ) ^^ ,, .„-. 



2) O..I08I < Moyenne = 0,1 086 



La détermination de la chaleur spécifique de 

 l'alliage Cu*Ai' également prise à l'étuve mobile entre 

 100 et 20' a donné : 



1) 0,1504 ) 



2) 0,1502 Moyenne = 0,1502 



3) 0,1502 l 



L'analyse de l'échantillon qui a servi à déterminer 



